JURNAL JALASENA Vol. 4 No. 2 Februari 2023 LAMINASI KAYU MAHONI DAN KAYU JATI SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PEMBANGUNAN KAPAL IKAN Ryan Andicha Firmansyah1, Dr. Ir. Akhmad Basuki Widodo, M.Sc2 1,2Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia Email : Ryan.firmansyah@hangtuah.ac.id1 ; akhmad.basuki@hangtuah.ac.id2 Abstract This study aims to analyze traditional fishing boat construction techniques with mahogany and teak wood lamination technology. The object used in this study is a traditional sized wooden fishing boat. This study used laminated materials of mahogany and teak wood which were used for the test specimens. The piles of mahogany wood laminate used are brick piles (strips). The glue used for lamination is Epoxy Resin Marine Use glue. The construction standard for laminated wooden ships is based on the JIS (Japan Industrial Standards). The results of the tests showed that for specimens using ½ mahogany and ½ teak had a low average value of 101.98 kg/cm². while the highest average value in this test is the SJDM coded specimen variant or the 1/3 teak 2/3 mahogany variant with an average value of 180.15 kg/cm². Meanwhile, the laminate variant with the SMDJ code obtained an average value of 142.77 kg/cm². the variant with this composition is a variant that has a composition of 2/3 teak and 1/3 mahogany. Keywords: Fishing Boats, Lamination Technology, Mahogany, Teak Wood. Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Teknik Pembangunan Kapal Ikan Tradisional Dengan Teknologi Laminasi Kayu Mahoni Dan Kayu Jati. Objek yang dijadikan dalam penelitian ini ialah kapal kayu penangkap ikan tradisional ukuran. Penelitian ini menggunakan material laminasi kayu mahoni dan kayu jati yang digunakan untuk spesimen uji. Tumpukan laminasi kayu mahoni yang digunakan menggunakan tumpukan bata (Strip). Lem yang digunakan untuk laminasi yaitu menggunakan lem Epoxy Resin Marine Use. Standar konstruksi untuk laminasi kapal kayu berdasarkan standar pengujian kekuatan laminasi berdasarkan JIS (Japan Insdustried Standart). Hasil dari pengujian menunjukkan bahawa untuk spesimen yang menggunakan ½ kayu mahoni ½ kayu jati memiliki nilai rata-rata yang rendah yaitu sebesar 101.98 kg/cm². sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi pada pengujian ini yaitu varian spesimen berkode SJDM atau varian spesimen 1/3 kayu jati 2/3 kayu mahoni dengan nilai rata-rata sebesar 180.15 kg/cm². Sedangkan untuk varian laminasi dengan kode SMDJ memperoleh nilai rata-rata sebesar 142.77 kg/cm². varian dengan komposisi ini merupakan varian yang memiliki komposisi 2/3 Kayu jati Dan 1/3 Kayu mahoni. Kata Kunci : Kapal Ikan, Teknologi Laminasi, Kayu Mahoni, Kayu Jati. 1. PENDAHULUAN Pembuatan kapal kayu di Indonesia sering terkendala dengan ketersediaan bahan baku yang terbatas terutama kayu yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kapal kayu. Untuk memenuhi upaya percepatan pembangunan nasional khususnya di bidang pelayaran yang sedang berkembang. Salah satu cara pemanfaatannya adalah melalui pemanfaatan teknologi alternatif pembuatan kapal kayu yang lebih laku, lebih menguntungkan, dan lebih kompetitif di pasar terbuka. Hal teknik alternatif untuk menghemat penggunaan kayu solid. Kayu yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah kayu mahoni dan kayu jati. Menurut Pandit (2011) dalam (Fatmawati, 2021) kayu mahoni merupakan kayu yang berasal dari benua Amerika yang beriklim tropis dan sudah lama dibudidayakan ini dimaksudkan sebagai di Indonesia, selain itu kayu mahoni juga sudah beradaptasi dengan iklim Indonesia. Kayu jati memiliki nama latin yaitu Tectona Grandis L. F merupakan salah satu jenis kayu yang paling banyak diminati sejak dahulu karena memiliki corak yang unik dan juga elegan selain itu kayu jati merupakan kayu dengan struktur kuat, awet, stabil dan juga mudah dikrjakan. Inilah yang mengakibatkan terbatasnya ketersediaan kayu jati dengan kualitas yang baik sejak 5-10 tahun terakhir. Sehingga kini kayu jati muda pun tak luput dari incaran para mengerajin, walaupun memiliki kualitas yang tak sama dengan kayu jati tua, kayu jati muda tetap menjadi pilihan. dapat laminasi memperluas penggunaan kayu mahoni dan kayu jati untuk struktur angkatan laut dan lepas pantai, terutama perahu nelayan kayu yang dilaminasi. Teknologi diharapkan 96
JURNAL JALASENA 2. METODE PENELITIAN Standar yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan JIS (Japan Industrial Stansard) yang merupakan standarisasi kualitas yang sudah diakui oleh badan nasional di Jepang untuk kegiatan indusrial disana. Pengujian menggunakan standar ini harus dilakukan pada sumbu longitudinal sejajar dengan arah serat dan tegak lurus dengan arah beban. Benda uji harus memiliki ukuran panjang sisi α = 20- 40mm dan panjang L = bentang+2α, dimana bentang harus 14 kali lipat "α" dan beban terpusat harus diterapkan di tengah bentang. Kecepatan pemuatan rata-rata tidak boleh lebih dari 150 kg/cm2 per menit. Alat dan juga bahan yang akan digunakan pada penelitian yaitu sebagai berikut : 1. Kayu Mahoni, Kayu mahoni merupakan bahan yang utama dan paling penting dalam penelitian ini. 2. Kayu Jati, Selain kayu mahoni bahan yang perlu dipersiapka dalam penelitian ini yaitu kayu jati. Karena nantinya kayu jadi dan kayu mahoni akan digabungakn menjadi beberapa spesimen. 3. Gergaji Kayu, Alat pertama yang digunakan yaitu gergaji kayu yang berfungsi untuk memotong kayu mahoni dan kayu jati yang akan digunakan. 4. Lem, Lem yang digunakan untuk penelitian kali ini yaitu lem Epoxy dengan merk Dextone Non- Sag Epoxy. Lem tersebut akan digunakan untuk 3. Gambar 2.1 Kayu Mahoni HASIL DAN PEMBAHASAN ini dikelompokkan berdasarkan 2 jenis varian solid balok dan 3 jenis varian laminasi, yaitu sebagai berikut : 1. Spesimen pertama (SM) merupakan material Pada hasil pengujian kayu mahoni solid balok. 2. Spesimen kedua (SJ) merupakan material kayu jati solid balok. 3. Spesimen ketiga (SMDJ) merupakan material laminasi 1/3 kayu mahoni dan 2/3 kayu jati . 97 Vol. 4 No. 2 Februari 2023 merekatkan balok laminasi kayu mahoni dan kayu jati. 5. Amplas, untuk menghaluskan serta meratakan bagian kayu jati yang akan dijakan mahoni dan kayu spesimen nantinya setelah proses pemotongan menggunakan mesin gergaji potong, agar spesimen terlihat rapi dan juga presisi sesuai dengan ketentuan ukuran yang akan dibuat yaitu 20mm x 20mm x 360 mm. Amplas digunakan 6. Masker, Masker digunakan untuk menjaga pernafasan agar terhindar dari debu yang terjadi akibat bekas dari pengamplasan kayu agar tidak terhirup. 7. Mesin Gerinda, Mesin gerinda digunakan sebagai pembantu dalam proses pengamplasan spesimen yang dikombinasikan dengan amplas yang berbentuk bundar, agar pembuatan spesimen lebih cepat. 8. Bar clap, Bar clamp digunakan untuk menjepit spesimen laminasi kayu jati dan kayu mahoni setelah dilakukan pengeleman terhadap kayu agar lem yang telah dioleskan menjadi merata dan juga spesimen rapi tidak bergeser dari ukuran yang ditentukan. Gambar 2.2 Kayu Jati 4. Spesimen (SJDM) merupakan material laminasi 2/3 kayu mahoni dan 1/3 kayu jati. keempat 5. Spesimen kelima (SJSM) merupakan material laminasi ½ kayu mahoni dan ½ kayu jati. 3.1 Pengujian Bending Spesimen Pengujian spesimen laminasi kayu mahoni dan kayu jati ini mengacu pada standart JIS Z 2113. Dari proses pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan mesin uji Universal Testing Machine
JURNAL JALASENA Vol. 4 No. 2 Februari 2023 (UTM) WDW-100E. menggunakan satuan (kN) yang dirubah terlebih dahulu menjadi satuan (kg), satuan (mm) dirubah terlebih dahulu ke satuan (cm) dan satuan (Mpa) diubah menjadi satuan (kg/cm²). Hasil yang didapatkan pada saat pengujian bending yakni sebagai berikut : Tabel 3.1 Tabel pengujian bending Kode Kekuatan Bending Kuat Tekan Varian Spesimen Ɩ (cm) b (cm) d (cm) (kg/cm²) (Mpa) Kayu Mahoni SM 1 36 2 2 203.94 1460 Solid Balok SM 2 36 2 2 203.94 1450 SM3 36 2 2 101.97 720 Rata-rata 136.29 1210 SJ 1 36 2 2 142.77 1240 Kayu Jati Solid Balok SJ 2 36 2 2 173.35 1010 SJ 3 36 2 2 183.54 1320 Rata-rata 166.55 1190 ½ Kayu SJSM 1 36 2 2 122.37 890 Mahoni Dan ½ Kayu SJSM 2 36 2 2 61.19 410 Jati SJSM 3 36 2 2 122.37 860 Rata-rata 101.98 720 1/3 Kayu SMDJ 1 36 2 2 163.15 900 Mahoni Dan SMDJ 2 36 2 2 132.57 1120 2/3 Kayu Jati SMDJ 3 36 2 2 132.57 940 Rata-rata 142.77 987 2/3 Kayu SJDM 1 36 2 2 285.52 1990 Mahoni Dan SJDM 2 36 2 2 101.97 1280 1/3 Kayu Jati SJDM 3 36 2 2 152.95 1060 Rata-rata 180.15 1443 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari setiap spesimen yang telah diuji menggunakan pengujian yang didapatkan oleh setiap variasi spesimen berbeda- beda. Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa varian 2/3 kayu mahoni dan 1/3 kayu jati dengan kode SJDM 1 memperoleh nilai tertinggi pada pengujian hasil bendingnya yaitu sebesar 285.52 kg/cm² Sedangakan untuk nilai uji bending terendah ada pada varian 2/3 kayu mahoni dan 1/3 kayu jati dengan kode SJDM 2 dengan nilai 10.20 kg/cm² dimana nilai tersebut sama dengan hasil uji bending untuk varian kayu mahoni solid balok. Itu artinya pada pengujian bending ini memiliki dua nilai terendah. Pada pengujian kali ini varian kayu dengan kode SM memiliki nilai rata-rata kekuatan bending sebesar 17 kg/cm², sedangkan untuk varian kayu dengan kode SJ atau varian dengan menggunakan kayu solid mahoni memiliki nilai rata-rata kayu sebesar 166.55 kg/cm², lalu untuk varian kayu dengan kode SJSM atau varian kayu yang memiliki komposisi ½ kayu jati dan ½ kayu mahoni memiliki nilai rata-rata sebesar 101.98 kg/cm². lalu untuk varian kayu dengan kode SMDJ yang terbentuk dari 1/3 lapisan kayu mahoni dan 2/3 98
JURNAL JALASENA kayu jati sebesar 142.77 kg/cm² dan yang terakhir yaitu varian kayu dengan kode SJDM atau varian 1/3 kayu jati dan 2/3 kayu mahoni memiliki nilai rata-rata sebesar 149.55 kg/cm². 1. Hasil Pengujian Bending Spesimen Kode SM Pada tabel dibawah ini menujukkan data hasil pengujian menggunakan alat uji yang didapat dari benda uji varian Kayu Mahoni Solid Balok yang menunjukan besarnya beban tekan maksimum untuk menentukan tegangan bending pada batas proporsional/ σb proprosional (kg/cm2 ) dengan menggunakan persamaan yang sesuai dengan JIS Z 2113, yaitu: Tabel 3.2 Tabel hasil perhitungan spesimen SM Menurut tabel 3.2, hasil pengujian bending spesimen pertama dengan kode SM menunjukkan bahwa kode spesimen SM 1 memiliki kekuatan bending 65 dengan tegangan proporsional 0,14. Kemudian, 2 kode menunjukkan bahwa kekuatan bending yang dimiliki tegangan 65,23 proporsional 0,14. Dan, untuk kode spesimen SM 3 memiliki kekuatan bending sebesar 63,9 dengan tegangan proporsional 0,14. 2. Hasil Pengujian Bending Spesimen Kode untuk spesimen SM sebesar dengan SJ Pada tabel dibawah ini menujukkan data hasil pengujian menggunakan alat uji yang didapat dari benda uji varian Kayu Mahoni Solid Balok yang menunjukan besarnya beban tekan maksimum untuk menentukan tegangan bending pada batas proporsional/ σb proprosional (kg/cm2 ) dengan menggunakan persamaan yang sesuai dengan JIS Z 2113, yaitu: Sesuai tabel 3.3, hasil pengujian bending spesimen kedua dengan kode SJ menunjukkan bahwa kode spesimen SJ 1 memiliki kekuatan bending 6,50 dengan tegangan proporsional 1,41. Kemudian, untuk kode spesimen SJ 2 menunjukkan bahwa kekuatan bending yang dimiliki sebesar 6,56 dengan tegangan proporsional 1,40. Dan, untuk kode spesimen SJ 3 memiliki kekuatan bending sebesar 6,55 dengan tegangan proporsional 1,40. 99 Vol. 4 No. 2 Februari 2023 Tabel 3.3 tabel hasil perhitungan spesimen SJ 3. Hasil Pengujian Bending Spesimen Kode SJSM Pada tabel dibawah ini menujukkan data hasil pengujian menggunakan alat uji yang didapat dari benda uji varian ½ Kayu Mahoni Dan ½ Kayu Tabel 3.4 Tabel hasil perhitungan spesimen SJSM Sesuai tabel 3.4, hasil pengujian bending spesimen ketiga dengan kode SJSM menunjukkan bahwa kode spesimen SJSM 1 memiliki kekuatan bending 6,71 dengan tegangan proporsional 2,73. Kemudian, untuk kode spesimen SJSM 2 menunjukkan bahwa kekuatan bending yang dimiliki sebesar 6,14 dengan tegangan proporsional 1,50. Dan, untuk kode spesimen SJSM 3 memiliki kekuatan bending sebesar 6,37 dengan tegangan proporsional 1,44. 4. Hasil Pengujian Bending Spesimen Kode SJDM Pada tabel dibawah ini menujukkan data hasil pengujian menggunakan alat uji yang didapat dari benda uji menentukan tegangan bending pada batas proporsional/ σb proprosional (kg/cm2 ) dengan menggunakan persamaan yang sesuai dengan JIS Z 2113, yaitu : Tabel 3.5 Tabel hasil perhitungan spesimen SJDM Sesuai tabel 3.6, hasil pengujian bending spesimen kelima dengan kode SJDM menunjukkan bahsa kode spesimen SJDM 1 memiliki kekuatan bending 6,40 dengan tegangan proporsional 1,43.
JURNAL JALASENA spesimen SJDM 2 Kemudian, untuk kode menunjukkan besarnya beban tekan maksimum untuk menunjukkan bahwa kekuatan bending sebesar 16,10 dengan tegangan proporsional 0,08. Dan, untuk kode spesimen SJDM 3 memiliki kekuatan bending sebesar 7,74 dengan tegangan proporsional 1,2. 5. Hasil pengujian bending spesimen SMDJ Dari hasil pengujian bending yang telah dilaksanakan didapatkan hasil keuatan bending yang bervariasi antara masing-masing varian spesimen. Berikut merupakan perhitungan secara rumus yang disesuaikan dengan standart yang digunakan : Tabel 3.6 Tabel hasil perhitungan spesimen SMDJ tabel di atas, hasil pengujian bending spesimen keempat dengan kode SMDJ menunjukkan bahwa kode spesimen SMDJ 1 memiliki kekuatan bending 6,30 dengan tegangan proporsional 2,91. Kemudian, untuk kode spesimen SMDJ 2 menunjukkan bahwa kekuatan bending yang dimiliki sebesar 6,30 dengan tegangan proporsional 1,46. Dan, untuk kode spesimen SMDJ 3 memiliki kekuatan bending sebesar 6,50 dengan tegangan proporsional 1,41. Sesuai 3.2 Analisis Hasil Pengujian Dari data hasil pengujian yang sudah ada menunjukkan bahawa untuk spesimen yang menggunakan ½ kayu mahoni ½ kayu jati memiliki nilai rata-rata yang rendah yaitu sebesar 101.98 kg/cm². sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi pada pengujian ini yaitu varian spesimen berkode SJDM atau varian spesimen 1/3 kayu jati 2/3 kayu mahoni dengan nilai rata-rata sebesar 180.15 kg/cm². Sedangkan untuk varian laminasi dengan kode SMDJ memperoleh nilai rata- rata sebesar 142.77 kg/cm². varian dengan komposisi ini merupakan varian yang memiliki komposisi 2/3 Kayu jati Dan 1/3 Kayu mahoni. Adapun grafik dari hasil uji bending yaitu sebagai berikut : 100 Vol. 4 No. 2 Februari 2023 Gambar 3.1 Grafik Hasil Pengujian Bending Pada grafik diatas menunjukkan bahwa hasil rata-rata uji bending dari kelima spesimen memenuhi standart BKI. Dimana pada spesimen kode SM memperoleh nilai 1210 Mpa, sedangkan pada spesimen kode SJ nilai rata-ratanya yaitu 1190 Mpa. Sedangkan utuk spesimen dengan laminasi kayu jati dan kayu mahoni dengan kode SJDM memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu 1443 Mpa. Spesimen dengan kode SMDJ memperoleh nilai rata-rata sebesar 987 Mpa. Dan untuk spesimen dengan kode SJSM memperoleh nilai rata-rata terendak yaitu sebesar 720 Mpa. 4. KESIMPULAN Berdasarkan ketentuan BKI tahun 1996 tentang kapal kayu hasil uji bending pada semua spesimen memenuhi standar BKI, dimana standar BKI menyebutkan bahwa nilai bending berada pada kelas kuat II yang memiliki nilai 71,10 - 107,87 Mpa. Sedangkan pada spesimen yang ada pada pengujian ini nilai bending memiliki rata-rata pada angka 1100 Mpa. Yang artinya masuk kedalam kelas kuat I. Berdasarkan data yang telah diperoleh pada uji bending menunjukkan bahwa penggunaan lem berpengaruh terhadap nilai kekuatan bending. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil uji bending yang menggunakan angkanya dibandingkan dengan kayu solid. lem lebih besar Nilai kekuatan bending varian spesimen yang berkomposisi campur atau laminasi antara kayu jati dan kayu mahoni memiliki nilai rata-rata yang tidak begitu jauh. Misalnya untuk nilai rata- rata kayu laminasi 2/3 Kayu Mahoni Dan 1/3 Kayu Jati memiliki nilai rata-rata sebesar 149.55 17 kg/cm². Sedangkan untuk variasi spesimen laminasi 2/3 Kayu jati Dan 1/3 Kayu mahoni memiliki nilai rata-rata sebesar 142.77 kg/cm². Lalu terakhir merupakan varian spesimen dengan laminasi ½
JURNAL JALASENA kayu mahoni dan ½ kayu jati memperoleh nilai rata-rata 101.98 kg/cm². DAFTAR PUSTAKA Amardana, M. A., Amiruddin, W., & Aditya, B. A. (2017). Analisa Teknis Dan Ekonomis Pengaruh Modifikasi Kapal Ikan Menjadi Kapal Pengolah Jurnal Teknik Ikan. Perkapalan, 5(4). Fau zan, M. (2016). Analisa Biaya Operasional Kapal Klotok Terhadap Keselamatan Transportasi Pelabuhan Penyebrangan Balikpapan-Penajam. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Transukma, 2(1), 84- 95. Nasution, R. A., Amiruddin, W., & Santosa, A. Perbandingan (2017). Analisa W.B. Ekonomis Kapal "Baruna Fishtama" Dengan Kapal Ikan Tradisional (Kayu). Jurnal Teknik Perkapalan, 5(1). Air Pada Ikan PVC 101 Vol. 4 No. 2 Februari 2023 Patria, A. A., & Pribadi, T. W. (2017). Analisis Teknis Dan Ekonomis Pembangunan Kapal Ikan Tradisional Ukuran< 10 GT Berbahan Kayu Utuh Dengan Teknologi Laminasi Kayu Mahoni. Jurnal Teknik ITS, 6(1), G35- G41. Permatasari, D. A., Basuki, M., Kusuma, I. P. A. I.,& ITATS, F. (2018). Analisa Penentuan Standart Waktu Dan Biaya Pekerjaan Reparasi Kapal Menggunakan Metode Activity Based Costing. Widodo, A. B. (2018). Karakterisasi Bambu Laminasi Sebagai Bahan Pembangunan Kapal Perikanan. Ale Proceeding, 1, 16-25. Wulandari, A. (2003). Analisa Kualitas Dan Biaya Reparasi Bagian-Bagian Kapal Antara Pekerjaan Dan Subkontraktor Dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Galangan Kapal (Doctoral